金属･表面技術研究室の紹介
金属・表面技術研究室は平成２４年４月の組織再実施している研修ですが、申込み状況によっては編で旧金属技術研究室と旧表面技術研究室の業務一般企業も受け入れています。 講演会は①熱処を引き継ぎ、当地域の金属材料を扱う企業、また、理･材料、②溶接、③めっきの各分野について年に表面処理を行う企業の技術支援を主な使命として１～２回開催します。（開催時期などについては業務を開始しました。以下に当研究室が行ってい当所ホームページで確認をして下さい。）

る業務のあらましを紹介します。

・研究・開発・技術相談・依頼試験

平成２３～２５年度において次の２テーマを実施。

企業の皆さまの技術的課題解決のお手伝いをし①「難めっき素材（繊維、ステンレス）への新ています。例えば、金属材料の適正利用およびそしいめっき技術の開発」（指定研究）の関連技術として熱処理・塑性加工・溶接･めっき②「炭素繊維強化プラスチックへの装飾めっきなど表面処理の適用方法についての相談、また、技術の開発」（愛知県鍍金工業組合との共同研

金属材料の誤った選定・不適正な処理や加工によ究）

り発生した不良品の原因調査、さらにその対応策

両テーマとも２５年度末をもって終了し、母材とのの提案などを行っています。また、金属の表面変密着性に優れためっき成膜法を確立しました。関

色や異物などの分析、金属材料の成分分析（定量

心のある企業の皆さまはお問い合わせ下さい。ま分析）、耐食性評価試験なども実施しています。

た、平成２６年度からはめっき、表面コーティング、・研修・講演会

溶接などに関する新たなテーマで重点、指定、共技術者の人材育成を目指す研修、また、最近の同研究を開始しています。

技術情報や動向を提供する講演会を開催していま

上記以外にもサポインなどの企業が国や県の補す。研修は次の４コースを受け持っています。

助金を得て行う研究（提案公募研究）への協力、①金属材料技術研修（１０～１２月）

あるいは、製品・技術開発を当所に委託していた②表面機能化技術研修（１１～翌年２月）

だいて研究を実施する受託研究も行っています。

③業界対応専門研修（溶接技術）（８～９月）

皆さまからのお問い合わせ、ご利用をお待ちして④業界対応専門研修（めっき技術）（１２～翌年２います。

月）（金属・表面技術研究室山田隆志）

ＴＥＬ（０５２）
６５４−９８８０

このうち③、④は各業界団体との協働事業として

1

月刊 名工研技術情報

試験紹介

金属材料のマクロ組織試験

金属材料が健全かどうかを調べる方法の一つに溶液中で中和した後、更に十分に洗浄し乾燥させ組織試験があります。組織試験は、目視から数十ます。アルカリ溶液で中和させるのは被検面をさ倍程度までの低倍率で観察するマクロ組織試験とびにくくするためです。乾燥直後に観察するだけ数十倍から１０００倍程度まで拡大して観察する顕微の場合には、中和を省略してもかまいません。ま

鏡組織試験があります。マクロ組織試験は介在物た、長期間保存する場合には防錆油を塗ります。の分布や鋳造組織、溶接の溶け込み、鍛造の鍛流

４．観察は目視、ルーペまたは実体顕微鏡などで線などを観察するもので、顕微鏡組織試験は金属行います。写真撮影はデジタルカメラで直接撮影組織を観察するものです。それぞれ組織の出現方するか、カメラ付き実体顕微鏡などで撮影します。

法が異なっています。

被検面を直接コピーまたはスキャナーで撮ること

今回は、鋼のマクロ組織試験の方法と鍛流線観もあります。観察で最も重要なのは光の当て方で察時の注意点について作業順に解説します。なお、す。下図のように、腐食で出来た筋状の凹凸に対鋼のマクロ組織試験方法はＪ
ＩＳ Ｇ ０５５３：２０１２に規して斜め横から光を当てて、凸部の影を作ってや定されています。

ると鍛流線がはっきり現れます。

１．
「試験片の被検面は、通常、ＪＩＳ Ｂ０６０１の算術平均高さＲａ３０～３．
５μｍに仕上げる」となっています。粒度＃４００より細かい研磨紙で仕上げれば良いことになりますが、場合によっては鏡面研磨までしないときれいに出現しないことがあります。
２．腐食方法には、塩酸法、塩化銅アンモニウム法、硝酸エタノール法、硝酸法、王水法、硫酸法、塩酸−硫酸法の７種類の方法があります。この中で比較的簡便で様々な鋼種に使えるのが塩酸法です。いずれの液を使う場合にも、安全のため耐薬品手袋と保護メガネをして作業を行います。また、換気設備も必要です。
腐食液は試薬として販売されている塩酸をほぼ等容量の水に希釈して（ＨＣｌとして質量分率約２０％）調製し、これを耐酸容器中で６０～８０℃ に加図

光の当て方の模式図熱して使用します。腐食液は腐食後の被検面に濃５．処理後の腐食液は産廃として処理します。酸淡が生じないよう十分な量を使用します。試験片性で鉄イオンが含まれているので、下水等には流は被検面を上向き又は垂直にして、互いに接触ししていけません。中和してもダメです。必ず産廃ないように腐食液に浸せきし、液温はなるべく一業者に処理を委託します。

定に保持します。マクロ組織出現にかかる時間はマクロ組織試験をしたいけど自社で薬品を扱う

通常１０～４０分で、素材の清浄度や塑性加工度にのは難しいという場合には、工業研究所までお気よって変わってきます。

軽にご相談ください。

３．腐食終了後は、温水又は流水中で被検面の腐（金属・表面技術研究室

食生成物をブラシ等で素早く取り除き、アルカリ毛利猛）

ＴＥＬ（０５２）
６５４−９８６８2

MEIKOUKENTECHNICALINFORMATION

試験紹介

めっき膜の密着性評価

めっきは多種多様な材料に行われますが、大き直に接着し、めっき膜とスタッドピンを引っ張る

くは金属材料と樹脂材料すなわち導電性材料と非ことで密着強度を求める方法です。具体的には、導電性材料に分けられます。導電性材料上には電あらかじめ片側にエポキシ樹脂系接着剤が塗布さ気めっき、非導電性材料にはその表面に導電層をれた市販のスタッドピンをめっき膜に垂直に立て付与した後、電気めっきを行います。一般に被たまま１５０℃の雰囲気に６０分保持することでめっめっき物は切削、プレス、熱処理といった加工後き膜と接着します。このような試験片を専用治具にめっきが行われます。めっきが剥がれるといっに取り付け引張試験機により密着強度を求めます。

た不良の原因は、これら加工により材料表面に形測定後の試験片を図１に示します。めっきの密着成した酸化物や加工油などの汚れが十分に除去で性が良好な場合、めっき膜が剥離することなくスきていないことが大きな要因です。十分な密着性

タッドピンとめっき膜を接着しているエポキシ樹を得るためにはめっき前処理を完全に行うことが脂が破壊します（図１ａ）。めっきの密着性が悪い求められますが、それには経験やノウハウの蓄積場合、接着した箇所でめっき膜の剥離が起こりまが必要です。導電性材料のめっき前処理は材料表す（図１ｂ）。このようにめっき膜の密着強度がエ面の活性化を行います。これによりめっき層と材ポキシ樹脂の強度を下回る場合にめっき膜の剥離料との金属結合に基づき密着性が向上します。非が生じ、試験時の最大強度が密着強度になります。

導電性材料ではその表面を物理的・化学的な手法②非導電性材料上のめっきは、Ｊ
ＩＳＨ８６３０に規定によって粗化し、アンカー効果により密着性を得されており、めっきをした平板上に、カッターナます。

イフ等でめっき面に幅１０ｍｍで平行に切れ込みをめっき製品での密着性は品質管理上重要です。

入れ、めっき膜の端部を１０ｍｍ程度剥がします。

めっき膜の密着性を評価する方法として、めっきこれを試験治具に取り付け、引張試験機により強膜の密着性試験Ｊ
ＩＳＨ８５０４に１４種類の試験方法が制的にめっき膜を剥がします。その時の引張強度規定されています。通常使用される試験方法としが密着強度になります。て①テープによる引き剥がし試験、②加熱試験が主なめっき膜の密着性評価の概要を紹介しましあります。前者は、めっき面にカッターナイフ等た。当所では、めっきに関わるさまざまな技術相で２ｍｍの正方形になるように碁盤目状に切れ込談をお受けしています。お困り事がありましたらみを入れ、指定された粘着テープを切れ込み箇所当研究室までご連絡ください。にはり、そのテープを引き剥がすことで密着性をａ評価する方法です。後者は、試験片を所定温度

ｂ２００℃ から３００℃（試験材料やめっき種類によって異なる）に加熱後、加熱炉から取り出し、常温まで放冷します。その後目視観察によりめっき膜の図１ スタッドピンによる密着強度測定後の試験片剥離や膨れを確認します。これら試験方法は定性的な試験です。一方、実際の密着強度を求めるには別の試験方法で測定する必要があります。そのａ

良好な密着の場合ｂ

めっき膜剥離が発生した場合（金属・表面技術研究室

例として２通りの方法を紹介します。①導電性材三宅猛司）

ＴＥＬ（０５２）
６５４−９９１５

料上のめっきでは、スタッドピンをめっき膜に垂3

MEIKOUKENTECHNICALINFORMATION

月刊 名工研技術情報

お知らせ

平成２５年度研究課題評価結果について
２．評価委員の主な意見

名古屋市工業研究所では、外部の有識者から構成される研究課題評価委員会を開催して研究課題の評価を行っています。平成２６年１月９日（木）に平成２４年度で終了した研究課題の事後評価、平成２６年度から新たに始める研究課題の事前評価および平成２５年度に２年目にあたる研究課題の中間評価を行いました。その結果を公表します。
１．評価結果
評価指標

ＡＢ

ＣＤ

事前評価

１１

１－

事後評価

－

１－－

中間評価

１１－－

研究テーマ

評価委員の主な意見

事前評価
湿式法による複合 業界の要請に対応した課題
酸化皮膜の作製と で、成果が期待できる。
防錆皮膜および機能性材料への応用
金型離型性向上の 対象樹脂の変更等計画の見ためのコーティン 直 し を 実 施 す べ き。市 場
グ技術開発
ニーズ、既存技術の調査をしっかりとしてから開始すべき。
ＬＥＤを 利 用 し た 中小企業が対応できる開発
省電力装置の信頼 テーマである。
性評価技術の開発評価指標は以下の通り【事前評価】
Ａ：計画通り実施
Ｂ：一部修正して実施
Ｃ：計画の変更を要する
Ｄ：計画を保留し内容を見直す【事後評価】
Ａ：目標を上回る十分な研究成果が得られた
Ｂ：目標を達成し、見込み通りの研究成果が得られた
Ｃ：目標を概ね達成し、一定の成果が得られた
Ｄ：十分な研究成果が得られなかった【中間評価】
Ａ：今後十分な研究成果が期待できる
Ｂ：今後一定の研究成果が期待できる
Ｃ：今後の見通しに問題があり、見直しが必要である
Ｄ：研究の終了を検討すべきである

事後評価
ＣＡＥを 活 用 し た 取り扱いの難しい樹脂の構樹脂製品の設計技 造評価に取り組み、ある程術の開発度の成果が見られる。必要な技術と考えられるので、今後も継続し成果の発展を期待したい。
中間評価
製品の評価技術に 三次元デジタイザでの測定関する研究開発は可能になっているが、それを製造技術や、より詳細な製品評価へ発展させるための検討が必要である。
有機無機複合材料 複合成形体の配向観察技術の高性能化に関す を市工研の得意技術であるる研究めっきと合わせて、より独自性のある技術にできるように体制も検討したらどうか。
（支援総括室）ＴＥＬ（０５２）
６５４－９８１２

人事異動

名古屋市の定期人事異動において、次のとおり異動がありました。
（平成２６年４月１日付）
＊配置換
（新 任）
（旧 任）
支援総括室
高橋 文明
システム技術部計測技術研究室
システム技術部計測技術研究室
松井 則男
支援総括室
月刊名工研・技術情報 ５月号
発行部数 １，５００部
無料 特定配布
編集担当 名古屋市工業研究所 支援総括室

平成２６年５月１日 発行
発行

№７４６

名古屋市工業研究所 名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号
ＴＥＬ（０５２）
６６１－３１６１ ＦＡＸ（０５２）
６５４－６７８８htt
p://www.
nmiri.
city.
nagoya.
jp/「この月刊名工研・技術情報は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
」

4